36 KARsTENnN 
verhältnissen, deren Bildung sich durch plötzliches Erstarren verhindern 
läfst. Dies Metallgemisch verhält sich beim Glühen also ganz anders als 
das d’Arcetsche, und diese Verschiedenheit des Verhaltens ist eine 
Folge des veränderten Verhältnisses des Zinnes zum Kupfer, welches 
bei der d’Arcetschen Metallkomposition grofs genug war, um mit dem 
Kupfer in allen Temperaturen vereinigt zu bleiben, in der Glühhitze 
aber zur Entstehung von zwei Verbindungen Veranlassung zu geben, 
welche sowohl in der Schmelzhitze, als in der gewöhnlichen Tempera- 
tur wieder zerstört wurden. Die Metallmischung zum Kanonenguth 
enthält so wenig Zinn, dafs beide Metalle der Schmelzhitze, oder einer 
sehr erhöheten Temperatur bedürfen, um mit einander verbunden zu 
bleiben, und dafs durch Temperaturerniedrigung eine Trennung eintritt, 
welche sich nur durch plötzliches Erkalten mehr oder weniger vollstän- 
dig verhindern läfst. 
Unser metallenes Geschütz ist daher, — eben so wie das gegos- 
sene eiserne, — keine chemische Verbindung zweier Metalle, sondern 
ein Gemenge von wenigstens zwei Verbindungen des Kupfers mit Zinn, 
welche, so zu sagen, mechanisch in einander geflochten sind. Eine aus 
100 Zinn und 1100 Kupfer bestehende Mischung, würde also nur dann 
eine gleichartige Verbindung seyn können, wenn es möglich wäre, das 
flüssige Gemisch plötzlich zur Erstarrung zu bringen, oder das langsam 
erstarrte metallene Geschütz einer starken Glühhitze auszusetzen und 
plötzlich im Wasser abzukühlen. Beides ist aber wegen der grofsen 
Masse des Gufsstücks unausführbar. Ueberläfst man, wie es nicht an- 
ders seyn kann, die flüssige Metallmischung der langsamen Abkühlung 
in der Geschützform; so sollte der Erfolg des Frstarrens für die Be- 
schaffenheit des Geschützes um so günstiger seyn, d. h. die Metall- 
mischung sollte um so homogener ausfallen, je mehr die Erstarrung 
beschleunigt würde. Die Erfahrung zeigt aber das Gegentheil. Der 
Widerspruch in den Erscheinungen ist indefs nur scheinbar, indem es 
nicht mehr darauf ankommt, durch plötzliches Erstarren eine homogene 
Beschaffenheit des Metallgemisches zu bewirken, welche sich bei so star- 
ken Massen nicht erzwingen läfst; sondern durch ein sehr langsames 
Erstarren eine möglichst regelmäfsige und gleich vertheilte Nebeneinan- 
derlagerung der sich ausbildenden Verbindungen hervorzubringen. Ist 
